i^i ABREG£ DES MEMOIRES 



■» pofes k I'aftion de Tacide marin , i! y a tout lieu de croire cju'elle eft une 



^. fuite de raiiialgame dumerciire & de I'or, lorfqiie les Elpagnols cherchent 



a retirer, par voie de trituration, les parcelles d'or que la platine con- 

 /Inn^e lySa. tient, une portion du mercure chargce du metal precieux , peut alors refter 

 adherente k la furface de plulieurs des grains de platine, fe dilliper, h la 

 faveur d'un recuit, en laiflant fur ccs grains Tor dont le mercure s'elt de- 

 pouille •, & cet or aptcs avoir paffe dans I'acide marin , Jouira de I'eclat qui 

 lui eft naturel. 



Cependant les parcelles de ce metal, qu'il eft ordinaire de trouver parmi 

 les grains de platine , contiennent encore quelque aliiage qui en altere un 

 peu la belle couleur : j'ai reconnu , par I'effai que j'ai fait de ces paillettes 

 d'or, que leur aliiage eft k peu de chofe pres d'un lixieme, & qu'on peut 

 les regarder en general comme au titre de I'or employe pour les bijoux. 

 ♦ Pnge 417. Jai dit dans un endroit de ce rriemoire *, qu'aprcs avoir obtenu un pre- 



'cipitp de platine de la diffolution du cuivre, avec lequel ce metal etoit 

 combine, & lui avoir donni un recuit, on pourroit lui faire eprouver en- 

 core plus ou moins de dechet en le mettant dans I'acide marin , & en te- 

 nant pendant quelque temps cet acide en ebullition. 



Je dois avertir premierement que I'acide marin pris dans I'etat ordinai- 

 re, n'attaque que foiblement ces precipites de platine, aprcs qu'ils ont ete 

 recuits, niais que fon adion eft plus forte fur eux fi on les y expofe avant 

 qu'ils aient ete recuits. 



Je ferai oblerver en fecond lieu, que I'acide marin diphlogiftique par 

 la diftillation de cet acide fur la manganefe, attaque vivement, k I'aide de 

 la chaleur, les precipitcs de platine avant qu'ils aient etc recuits, qu'il les 

 attaque egalcment, quoiqu'avec un peu plus de difticulte, lorfqu'on les a 

 fait rougir dans un crcuiet, & qu'i! parvient, en affez peu de temps, k 

 les diffoudre ks uns & les autres, ou au moins i les raettre dans un etat 

 d attenuation li complette , que I'acide, en prenant une couleur jaunatre 

 & un peu foncee , devient tranfparent aprcs un jour ou deux de repos , 

 Jans lailler de depot fenfible au ibnd du flacon qui le contient. 



Mais il n'en eft pas ainfi de la platine dudile, bien nette & laminee ; 

 I'acide marin dephlogiftique ne I'attaque prefque point, quoiqu'on le tienne 

 affez long-temps en ebullition •■, il n'enleve pas meme ^ ce metal le brillant 

 qu'il a acquis en paffant entre les rouleaux du laminoir : je n'ai oblcrve 

 en eftet qu'une perte trcs-peu fenfible fur le poids des petites plaques de 

 platine laminee, auxquelles j'ai fait fubir I'adlion de I'acide marin dephlo- 

 giftique-, elle n'etoit que la milie quatre-vingtieme partie du poids de ces 

 petites plaques, & j'ai remarque quelle etoit affez conftamment la meme. 



On voit par ces dernieres experiences, dont il convenoit que je fiffe 

 mention , que la platine dudile , quoique tres-inferieure ^ for k plulieurs 

 egards, a cependant I'avantage fur ce metal precieux de ri(^fter tout autre- 

 ment que lui ^ I'acide marin dephlogiftique , puifque cet acide ainfi pre- 

 pare attaque I'or pur trcs-fenliblement, le corrode k fa furface, lui enleve 

 par confequent tout fon brillant metallique , & peut lui faire pcrdre un 

 douzieme, & dans certaines circonftances jufqu'i un fixicme ou i-pe.u-pres 



